430不锈钢带 深拉伸430不锈钢卷带 430不锈钢冲压带

430不锈钢带 深拉伸430不锈钢卷带 430不锈钢冲压带
上海恒源不锈钢材料有限公司(东莞)分公司产品有如下:
不锈钢带(宽带,窄带)、不锈钢板(平板、卷板)、不锈钢棒(圆棒、方棒、六角棒、扁钢)、不锈钢管(无缝管、焊接管)、不锈钢丝(不锈钢弹簧线、不锈钢螺丝线)、等系列产品。
主要材质有:301(1Cr17Ni7)、302(1Cr18Ni9)、303(Y1Cr18Ni9)、304(0Cr18Ni9)、309S(0Cr23Ni13)、310S(1Cr25Ni20Si2)、314(0Cr25Ni20Si2)、316(0Cr17Ni12Mo2)、316L(00Cr17Ni14Mo2)、321(1Cr18Ni9Ti)、630(0Cr17Ni4Cu4Nb)、631(0Cr17Ni7Al)。
产品执行*新不锈钢标准:
GB/T20878-2009《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》
GB/T1220-2009《不锈钢棒》
GB/T1221-2009《耐热钢棒》
GB/T3280-2009《不锈钢冷轧钢板和钢带》
GB/T4237-2009《不锈钢热轧钢板和钢带》
GB/T4238-2009《耐热钢板和钢带》
不锈钢带(卷)
规格: 厚度0.03mm~2mm 宽度20mm~610mm (宽度可切割、可分为5mm)
材质:301,304(304DDQ,304L),309S,310S,314,316(316L、316Ti),317L,321,,630,631等
表面:BA面、2B面、NO.1(白皮)、2D面、NO.4(磨砂)、HL(拉丝)、8K面(可以按客户需要加工表面)
硬度 :(HV)160°-600°(软态、1/2H、3/4H、H、EH、SEH) 如1/2H冷作硬化不锈钢的硬度HV要310以上,3/4H的HV要370以上,H的硬度要430以上,EH的要490以上,而SEH的要530以上。
品种:全软不锈钢带、半硬不锈钢带、精密不锈钢带、不锈钢窄带、 超薄不锈钢带、耐磨抗拉不锈钢带、弹簧不锈钢带
产地:国产(、太钢、宝新)、进口(台湾烨联、日本新日铁、德国蒂森克虏伯)
材料执行标准:GB、JIS、ASTM、DIN EN
不锈钢板(卷)
规格: 平板:厚度0.3mm~160mm 板面:1000mm*2000mm、1219mm*2438mm、1219mm*3050mm、1500mm*3000mm、1500mm*6000mm、1800mm*6000mm(可按客户的需要定开分切)
卷板:厚度0.3mm~10mm 宽度:1000mm、1219mm、1500mm、1800mm(可按客户的需要定开分切)
材质:420J2、301、304、304L、304DDQ、309S、310S、314、316、316L、321、630等
表面:BA面、2B面、NO.1(白皮)、2D面、NO.4(磨砂)、HL(拉丝)、8K面(按客户需要加工表面)
品种:拉丝面不锈钢板、工业不锈钢板、装饰不锈钢板、镜面不锈钢板
产地: 国产(、太钢、宝新)、进口(台湾烨联、日本新日铁、住友、德国蒂森克虏伯)
材料执行标准:GB、JIS、ASTM、DIN EN
不锈钢管(无缝管、焊接管)
材质:304、304L、309S、310S、314、316、316L、321、630等
规格:外径无缝管外径ф3-577MM, 壁厚0.4-14MM(可按客户要求定做)
焊接管外径ф6-219MM, 壁厚0.3-4.0MM(可按客户要求定做)
精密管ф1-8mm 壁厚0.1-2.0mm(可按客户要求定做)
方管:5*5150*150 mm 厚度:0.46.0 mm (可按客户要求定做)
品种:不锈钢无缝管、不锈钢焊管(不锈钢装饰管、不锈钢流体焊管) 、不锈钢方管(不锈钢矩形管)、不锈钢毛细管(不锈钢精密管)
产地:国产(、太钢)、进口(台湾烨联、日本新日铁、德国蒂森克虏伯)
材料执行标准:GB、JIS、ASTM、DIN EN
不锈钢圆(方)六角棒
规格:圆棒:Ф1mm~Ф320mm 方棒:3*3~150*150 六角棒:S1mm~S77mm
材质:420、420F、430F、440C、303、303Cu、304、304F、316、316F、321、630等
品种:不锈钢圆钢/不锈钢圆棒(不锈钢拉光棒、不锈钢研磨棒、不锈钢黑棒、易车削不锈钢棒)、不锈钢方钢(方棒)、不锈钢六角棒
产地:国产(、太钢、宝新)、进口(台湾烨联、日本新日铁、住友、德国蒂森克虏伯)
材料执行标准:GB、JIS、ASTM、DIN EN
不锈钢丝(丝)
规格:Ф0.08mm~Ф12.6mm
材质:301、302、302HQ、302HC、304、304HQ、304HC、310S、314、316、316L、321、631J1等
品种:不锈钢螺丝线、不锈钢弹簧线、不锈钢全软线(不锈钢无磁线)、不锈钢中硬线、不锈钢精线
产地:国产(、太钢、宝新)、进口(台湾烨联、日本新日铁、住友)
材料执行标准:GB、JIS、ASTM、DIN EN
不锈钢的耐热性能
耐热性能是指高温下,既有抗氧化或耐气体介质腐蚀的性能即热稳定性,同时在高温时双有足够的强度即热强性。
碳的影响:碳在奥氏体不锈钢中是强烈形成并稳定奥氏体且扩大奥氏体区的元素.碳形成奥氏体的能力约为镍的30倍,碳是一种间隙元素,通过固溶强化可显著提高奥氏体不锈钢的强度.碳还可提高奥氏体不锈钢在高浓氯化物(如42%MgCl2沸腾溶液)中的耐应力腐蚀的性能.
但是,在奥氏体不锈钢中,碳常常被视为有害元素,这主要是由于在不锈钢和耐蚀用途中的一些条件下(比如焊接或经450850℃加热),碳可与钢中的铬形成高铬的Cr23C6型碳化合物从而导致局部铬的贫化,使钢的耐蚀性特别是耐晶间腐蚀性能下降.因此,60年代以来新发展的铬镍奥氏体不锈钢大都是碳含量小于0.03%或0.02%超低碳型的,可以知道随着碳含量降低,钢的晶间腐蚀敏感性降低,当碳含量低于0.02%才具有*明显的效果,一些实验珠光还指出,碳还会增大铬奥氏体不锈钢的点腐蚀分倾向.由于碳的有害作用,不仅在奥氏体不锈钢冶炼过和中应按要求控制尽量低的碳含量,而且在随后的热,冷加工和热处理等过程中也在防止不锈钢表面增碳,且免铬的碳化物析出.
铬的影响:铬是奥氏体不锈钢中*主要的合金元素,奥氏体不锈钢的不锈性和耐蚀性的获得主要是由于在会质作用下,铬促进了钢的钝化并使钢保持稳定钝态的结果.1铬对组织的影响:在奥氏体不锈钢中,铬是强烈形成并稳定铁体的元素,缩小奥氏体区,随着钢中含量增加,奥氏体不锈钢中可出现铁素体(δ)组织,研究表明,在铬镍奥氏体不锈钢中,当碳含量为0.1%,铬含量为18%时,为获得稳定的单一奥氏体组织,所需镍含量,约为8%,就这一点而言,常用的18Cr—8Ni型铬镍奥氏体不锈钢是含铬,镍量配比*为适宜的一种.
恒源不锈钢产品广泛用于五金厨具、造船、石化、机械、医药、食品、电力、能源、航天、建筑装潢等。
公司综合管理体系管理方针:关注用户需求,践行精益管理,制造不锈精品,实现各方共赢。
公司企业文化:以企业文化为导向,切实贯彻“严格苛求的精神,学习创新的道路,争创一流的目标”。
公司使命:以市场为导向,以满足用户需求为目标,履行社会责任,为用户、员工和社会创造更大的价值,成为*具竞争力的不锈钢制造企业。
公司在发展历程中,坚持装备一流、管理一流、人才一流、产品一流的市场。
铸就精品是恒源不锈钢永远的追求。
恒源不锈钢愿与各界携手发展,共创辉煌!
如果您觉得上面关于“430不锈钢带 深拉伸430不锈钢卷带 430不锈钢冲压带”描述资料还不够全,请联系李军(0769-85371889)获取430不锈钢带更详细资料。联系李军时请说明是在【切它网】看到的信息。
申明:以上信息上海恒源不锈钢材料有限公司李军对此负责信息内容的真实性、准确性和合法性,切它网不负担保责任,不介入交易过程!
点击右侧图标查看是否已被收录:
本页链接:http://sell.qieta.com/show-680997.html
公司基本资料信息
上海恒源不锈钢材料有限公司联系人李军(先生) 经理
会员[加为商友][发送信件][收藏公司]邮件hy316bxg@163.com电话0769-85371889手机13728290577地区广东-东莞市地址东莞市长安镇夏边工业区网址http://hybxgcl.shop.qieta.com/
联系对方请说明是在【切它网】看到的信息;如果您也想和该公司一样拥有好的排名,请立即免费注册,马上发布产品!